^ 450 ANNALES DU MUSÉUM - 
rique , 3^ de chróme, 4° de magnésie, 5? de silice, 65 d'alu- 
mine, 7.^ enfin de chaux. E 
Qu'une portion de chacune de ces substances reste dans la 
fonte, surtout le phosphore et le chrôme, puisqu'on les re- 
trouve en quantité notable dans les scories qui en séparent 
pendant l'affinage, de sorte que la fonte provenant des mines 
limoneuses ne diffère pas seulement du fer forgé par la pré-- 
l'oxigene et d'une plus grande quantité de charbon, 
mais aussi par celle du chróme, du phosphore, et méme d'une 
portion assez considérable de laitier.  - 
Que les cinq espèces de mines examinées ici contiennent du 
chrôme , de l'acide phosphorique et de la magnésie en outre 
des a o pre qu'on y avoit reconnues depuis long- 
temps ; que les élémens de ces mines sont les mémes que ceux 
des aérolites , moins le nikel que peut-être par la suite on y 
découvrira. |. . 
— ]l résulte encore de ces expériences que c'est principale- 
ment de l'opération de l'affinage plus ou moins bien conduite , 
que dépendent les bonnes ou mauvaises qualités du fer ; que 
conséquemment elle. beaucoup d'attention de la part 
des maitres de forges. TE 
$. VL Examen des fontes provenant des mines limoneuses 
ES de la Bourgogne, forge de Drambog. 
ia FR 
Ayant trouvé de loxide de manganèse, du chróme , de 
‘acide phosphorique et des terres dans les scories d'affinage , 
turellement penser quil retrouveroit ces 
mémes substances dans la fonte, puisque cest elle qui en 
f 
"TT SET + - 
/ 
